( 592 ) 

 dis, présentant un éclat vitreux, parmi lesquels on voit disséminés çà et là 

 quelques grains d'un noir foncé. 



» Elle raye le verre, mais avec difficulté, par suite de sa disposition à 

 s'égrener et à se laisser écraser sous une faible pression. 



» Sa densité est de 3,57. 



» Elle ne renferme pas de nickel ni de fer à l'état métallique, et n'est 

 point magnétique. Ces caractères la distinguent encore de la plupart des 

 autres météorites. La mince croûte noire dont elle est extérieurement 

 revêtue attire seule le barreau aimanté. 



» Cette circonstance me paraît indiquer que, dans le phénomène qui a 

 donné lieu à l'incandescence et à la fusion superficielle de la météorite, le 

 protoxyde de fer contenu dans cette iriatière a été amené à l'état d'oxyde 

 ferroso-ferrique (FeOFe"0'). 



» Exposée à la flamme du chalumeau, cette pierre noircit et fond, mais 

 difficilement, en une scorie noire magnétique. Fondue avec le borax, elle 

 donne la réaction de l'oxyde de fer; avec le sel de phosphore, elle se dissout 

 en laissant un squelette de silice. 



» L'acide nitrique la décompose, même à froid, mais plus rapidement à 

 l'aide de la chaleur, en laissant de petits grains noirs avec quelques par- 

 celles grisâtres inattaquées. Ce résidu insoluble s'élève à peine à 4 pour 100 

 du poids de la matière employée. La liqueur nitrique étant soumise à l'éva- 

 poration se prend en gelée. 



» Pour déterminer les proportions des principes constituants de la mé- 

 téorite, j'ai suivi la méthode que M, Henri Deville a fait connaître pour 

 l'analyse des silicates. La matière pulvérisée a été attaquée par l'acide nitri- 

 que : la dissolution évaporée à siccité a donné une masse saline qu'on a 

 chauffée entre '3oo et 4oo° pour décomposer les nitrates. Le résidu sec a été 

 ensuite traité par une dissolution de nitrate ammoniacal rendue alcaline 

 par l'addition de quelques gouttes d'ammoniaque. On a fait chauffer le tout, 

 jusqu'au tiegré de l'ébullilion, pendant deux heures. La magnésie s'est dis- 

 soute; la silice et l'oxyde ferrique sont restés insolubles. La liqueur rete- 

 nant la magnésie et les sels ammoniacaux a été évaporée à siccité, et le 

 résidu chauffé au ronge a laissé la magnésie contenant une faible quantité 

 de pol;isse et d'oxyde de manganèse qu'on a séparés par les méthodes 

 connues. 



» On a traité le mélange de silice et d'oxyde de fer |)ar l'acide sulfurique. 

 L'oxyde de fer est passé à l'état de sulfate solublc. Ce sel étant calciné a 

 donné de l'oxyde ferrique dont le poids a servi à calculer la proportion 



